CELEX: 32006L0002
Language: cs
Date: 2006-01-06 00:00:00
Title: Směrnice Komise 2006/2/ES ze dne  6. ledna 2006 , kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES o některých metodách kvantitativní analýzy dvousložkových směsí textilních vláken   (Text s významem pro EHP)

10.1.2006   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 5/10
            
         
      SMĚRNICE KOMISE 2006/2/ES
   ze dne 6. ledna 2006,
   kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES o některých metodách kvantitativní analýzy dvousložkových směsí textilních vláken
   (Text s významem pro EHP)
   KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
   s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES ze dne 16. prosince 1996 o některých metodách kvantitativní analýzy dvousložkových směsí textilních vláken (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
            
               Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES ze dne 16. prosince 1996 o názvech textilií (2) vyžaduje označování etiketami k určení složení vlákenných směsí textilních výrobků spolu s prováděním kontrol shody těchto výrobků s údaji na etiketě prostřednictvím analýzy.
            
         
               (2)
            
            
               Směrnice 96/73/ES stanoví jednotné metody kvantitativní analýzy dvousložkových směsí textilních vláken.
            
         
               (3)
            
            
               Na základě nejnovějších poznatků technické pracovní skupiny došlo k přizpůsobení směrnice 96/74/ES technickému pokroku tím, že do seznamu vláken stanoveného v přílohách I a II byla doplněna vlákna polylaktid a elastomultiester.
            
         
               (4)
            
            
               Je proto třeba definovat jednotné metody zkoušek pro polylaktid a elastomultiester.
            
         
               (5)
            
            
               Směrnice 96/73/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
               (6)
            
            
               Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro směrnice o názvech a označování textilií etiketami,
            
         PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
   Článek 1
   Příloha II směrnice 96/73/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.
   Článek 2
   1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 6. ledna 2007. Neprodleně sdělí Komisi znění ustanovení těchto předpisů a srovnávací tabulky mezi těmito ustanoveními a touto směrnicí.
   Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
   2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
   Článek 3
   Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Článek 4
   Tato směrnice je určena členským státům.
   
      V Bruselu dne 6. ledna 2006.
      
         
            Za Komisi
         
         Günter VERHEUGEN
         
         
            místopředseda
         
      
   
   
      (1)  Úř. věst. L 32, 3.2.1997, s. 1. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
   
      (2)  Úř. věst. L 32, 3.2.1997, s. 38. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/34/ES (Úř. věst. L 89, 26.3.2004, s. 35).
   
      PŘÍLOHA
      Kapitola 2 přílohy II směrnice 96/73/ES se mění takto (1):
      
                  1.
               
               
                  Jednotlivé metody – souhrnná tabulka se nahrazuje tímto:
                  „2.   JEDNOTLIVÉ METODY – SOUHRNNÁ TABULKA
                  
                              Metoda číslo
                           
                           
                              Oblast použití
                           
                           
                              Činidlo
                           
                        
                              č. 1
                           
                           
                              acetát
                           
                           
                              další stanovená vlákna
                           
                           
                              aceton
                           
                        
                              č. 2
                           
                           
                              stanovená proteinová vlákna
                           
                           
                              další stanovená vlákna
                           
                           
                              chlornan
                           
                        
                              č. 3
                           
                           
                              viskóza, měďnatá vlákna nebo stanovené typy modalových vláken
                           
                           
                              bavlna
                           
                           
                              kyselina mravenčí a chlorid zinečnatý
                           
                        
                              č. 4
                           
                           
                              polyamid nebo nylon
                           
                           
                              další stanovená vlákna
                           
                           
                              kyselina mravenčí, 80 % hmot.
                           
                        
                              č. 5
                           
                           
                              acetát
                           
                           
                              triacetát
                           
                           
                              benzylalkohol
                           
                        
                              č. 6
                           
                           
                              triacetát nebo polylaktid
                           
                           
                              další stanovená vlákna
                           
                           
                              dichlormethan
                           
                        
                              č. 7
                           
                           
                              stanovená celulózová vlákna
                           
                           
                              polyester nebo elastomultiester
                           
                           
                              kyselina sírová, 75 % hmot.
                           
                        
                              č. 8
                           
                           
                              akrylová, stanovená modakrylová vlákna nebo stanovená chlorovlákna
                           
                           
                              další stanovená vlákna
                           
                           
                              dimethylformamid
                           
                        
                              č. 9
                           
                           
                              stanovená chlorovlákna
                           
                           
                              další stanovená vlákna
                           
                           
                              sirouhlík/aceton, 55,5/44,5 % obj.
                           
                        
                              č. 10
                           
                           
                              acetát
                           
                           
                              stanovená chlorovlákna
                           
                           
                              bezvodá (ledová) kyselina octová
                           
                        
                              č. 11
                           
                           
                              hedvábí
                           
                           
                              vlna nebo zvířecí chlupy
                           
                           
                              kyselina sírová, 75 % hmot.
                           
                        
                              č. 12
                           
                           
                              juta
                           
                           
                              stanovená živočišná vlákna
                           
                           
                              metoda určující obsah dusíku
                           
                        
                              č. 13
                           
                           
                              polypropylen
                           
                           
                              další stanovená vlákna
                           
                           
                              xylen
                           
                        
                              č. 14
                           
                           
                              další stanovená vlákna
                           
                           
                              Chlorovlákna (homopolymery vinylchloridu)
                           
                           
                              metoda s koncentrovanou kyselinou sírovou
                           
                        
                              č. 15
                           
                           
                              chlorovlákna, stanovená modakrylová, stanovená elastanová, acetátová, triacetátová vlákna
                           
                           
                              další stanovená vlákna
                           
                           
                              cyklohexanon“
                           
                        
            
                  2.
               
               
                  V metodě č. 1 se bod 1.2 nahrazuje tímto:
                  
                              „2.
                           
                           
                              vlnou (1), zvířecími chlupy (2 a 3), hedvábím (4), bavlnou (5), lnem (7), konopím (8), jutou (9), manilským konopím (10), alfou (11), kokosovým vláknem (12), broomem (13), ramií (14), sisalem (15), měďnatými vlákny (21), modalovými vlákny (22), proteinem (23), viskózou (25), akrylem (26), polyamidem nebo nylonem (30), polyesterem (34) a elastomultiesterem (45).“
                           
                        
            
                  3.
               
               
                  V metodě č. 2 se bod 1.2 nahrazuje tímto:
                  
                              „2.
                           
                           
                              bavlnou (5), měďnatými vlákny (21), viskózou (25), akrylem (26), chlorovlákny (27), polyamidem nebo nylonem (30), polyesterem (34), polypropylenem (36), elastanem (42), skleněnými vlákny (43) a elastomultiesterem (45).“
                           
                        
            
                  4.
               
               
                  V metodě č. 4 se bod 1.2 nahrazuje tímto:
                  
                              „2.
                           
                           
                              vlnou (1), zvířecími chlupy (2 a 3), bavlnou (5), měďnatými vlákny (21), modalovými vlákny (22), viskózou (25), akrylem (26), chlorovlákny (27), polyesterem (34), polypropylenem (36), skleněnými vlákny (43) a elastomultiesterem (45).“
                           
                        
            
                  5.
               
               
                  Metoda č. 6 se mění takto:
                  
                              a)
                           
                           
                              body 1, 2 metody č. 6 se nahrazují tímto:
                              „1.   OBLAST POUŽITÍ
                              Tato metoda je použitelná, po odstranění nevlákenných látek, pro dvousložkové směsi:
                              
                                          1.
                                       
                                       
                                          triacetátu (24) nebo polylaktidu (33a)
                                          s
                                       
                                    
                                          2.
                                       
                                       
                                          vlnou (1), zvířecími chlupy (2 a 3), hedvábím (4), bavlnou (5), měďnatými vlákny (21), modalem (22), viskózou (25), akrylem (26), polyamidem nebo nylonem (30), polyesterem (34), skleněnými vlákny (43) a elastomultiesterem (45).
                                       
                                    Poznámka:
                              Triacetátová vlákna, která byla zvláštní úpravou částečně zmýdelněna, již nejsou v daném činidle úplně rozpustná. V takovém případě není metoda použitelná.
                              2.   PODSTATA METODY
                              Triacetátová nebo polylaktidová vlákna se ze známé suché hmotnosti směsi uvolní pomocí dichlormethanu. Zbytek se shromáždí, promyje, usuší a zváží; jeho hmotnost, v případě potřeby opravená, se vyjádří jako procentuální podíl ze suché hmotnosti směsi. Procentuální podíl suchého triacetátu nebo polyaktidu se zjistí rozdílem.“;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              bod 5 se nahrazuje tímto:
                              „5.   VÝPOČET A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKŮ
                              Výsledky se vypočtou podle obecných ustanovení. Hodnota ‚d‘ je 1,00, s výjimkou polyesteru a elastomultiesteru, pro které hodnota ‚d‘ je 1,01.“
                           
                        
            
                  6.
               
               
                  V metodě č. 7 se bod 1.2 nahrazuje tímto:
                  
                              „2.
                           
                           
                              polyesterem a elastomultiesterem (45).“
                           
                        
            
                  7.
               
               
                  Metoda č. 8 se mění takto:
                  
                              a)
                           
                           
                              bod 1.2 se nahrazuje tímto:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          vlnou (1), zvířecími chlupy (2 a 3), hedvábím (4), bavlnou (5), měďnatými vlákny (21), modalem (22), viskózou (25), polyamidem nebo nylonem (30), polyesterem (34) a elastomultiesterem (45).“;
                                       
                                    
                        
                              b)
                           
                           
                              bod 5 se nahrazuje tímto:
                              „5.   VÝPOČET A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKŮ
                              Výsledky se vypočtou podle obecných ustanovení. Hodnota ‚d‘ je 1,00, s výjimkou těchto případů:
                              
                                           
                                       
                                       
                                          vlna 1,01
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          bavlna 1,01
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          měďnaté vlákno 1,01
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          modalové vlákno 1,01
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          polyesterové vlákno 1,01
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          elastomultiesterové vlákno 1,01.“
                                       
                                    
                        
            
                  8.
               
               
                  V metodě č. 9 se bod 1.2 nahrazuje tímto:
                  
                              „2.
                           
                           
                              vlnou (1), zvířecími chlupy (2 a 3), hedvábím (4), bavlnou (5), měďnatými vlákny (21), modalem (22), viskózou (25), akrylem (26), polyamidem nebo nylonem (30), polyesterem (34), skleněnými vlákny (43) a elastomultiesterem (45).“
                           
                        
            
                  9.
               
               
                  V metodě č. 13 se bod 1.1 a bod 1.2 nahrazují tímto:
                  
                              „1.
                           
                           
                              polypropylenem (36)
                              s
                           
                        
                              2.
                           
                           
                              vlnou (1), zvířecími chlupy (2 a 3), hedvábím (4), bavlnou (5), acetátovými (19), měďnatými (21), modalovými (22), triacetátovými (24), viskózovými (25), akrylovými (26), polyamidovými nebo nylonovými (30), polyesterovými (34), skleněnými (43) a elastomultiesterovými vlákny (45).“
                           
                        
            
                  10.
               
               
                  V metodě č. 14 se bod 1.2 nahrazuje tímto:
                  
                              „2.
                           
                           
                              vlnou (5), acetátovými (19), měďnatými (21), modalovými (22), triacetátovými (24), viskózovými (25), stanovenými akrylovými (26), stanovenými modakrylovými (29), polyamidovými nebo nylonovými (30), polyesterovými (34) a elastomultiesterovými vlákny (45).“
                           
                        
            
         (1)  Číslování vlákna: 1. polyester (34) původně (31), 2. polypropylen (36) původně (33), 3. elastan (42) původně (39), 4. skleněná vlákna (43) původně (40), viz směrnice Komise 96/74/ES ve znění směrnice 97/37/ES (Úř. věst. L 169, 27.6.1997, s. 74).